680 
HISTOIRE NATURELLE 
que parla fusion, il faut cliaiiffcr lo niorciirc jusqu’au degré où il coiu- 
inence à s’élever en vapeurs, et en inèine temps faire rougir au feu la 
poudre des métaux qu’on veut amalgamer pour la triturer avec le mer- 
cure chaud. Les métaux qui, comme l’étain elle plondj , se fondent 
avant de rougir, s’amalgament plus aisément et plus pi omptement que 
les autres; car ils se mêlent avec le mercure qu’on projette dans leur 
fonte, et il ne faut que la l'emuer légèrement pour que le mercure s’at- 
tache à toutes leurs parties métalliques. Quant à l’or, l’argent et le eni- 
vre, ce n’est qu’avec leurs poudres rougies au feu que Ton peut amal- 
gamer le mercure; car si Ion en versait sur ces métaux fondus, leur 
chaleur trop forte, dans cet état de fusion, non-seulement le sublimerait 
en vapeurs, mais inodnirait des explosions dangereuses. 
Autant l’amalgame de l’or et de l’argent se fait aisément, soit à chaud, 
soit à froid, autant l’amalgame du enivre est difficile et lent : la manière 
la plus sûre et la moins longue de faire iin amalgame est de tremper 
des lames de enivre dans la dissolution du mercure par l’acide nitreux; 
le mercure dissous s’attache au cuivre et en blanchit les lames. Cette 
union du mercure et du cuivre ne se fait donc que par le moyen de 
l’acide, comme celle du mercure et du soufre se fait par le moyen de 
l’alcali. 
On peut verser du mercure dans du plomb fondu sans qu’il y ait ex- 
plosion, parce que la chaleur qui tient le plond) en fusion est fort au- 
dessous de celle qui est nécessaire pour y tenir l’or et l’argent; aussi 
l’amalgame se fait très-aisément avec le plomb fondu (1), il en est de 
même de l’étain : mais il peut aussi se faire à froid avec ces deux 
(1) 1» rallies égales de mereure et de plomb forment une masse blanche solide, dont une 
partie du mercure se sépare par une exsudation occasionnée par la seule chaleur de l’atnio- 
sfdière, en globules infiniment petits; 
2“ Deux parties de plomb et une de mercure forment une masse blanche , dure , cassante à 
pctils grains comme ceux de l’acier , dont le mercure ne s’échappe pas ; ces deux substances 
forment alors une combinaison durable; 
5“ Trois parties de plomb et une de mercure forment une masse plus ductile ipie le plomb 
et l’étain ; on en peut faire des vases, et on la tire aisément à la filière ; 
i" Ce dernier mélange est d’une fusibilité extraordinaire; mais si on l’expose d’abord à un 
grand feu , il éclate avec explosion ; si , au contraire, on le liquéfie à une douce chaleur, ou 
])cul ensuite le chaulfer au rouge; mais il bout continuellement avec un bruissement comme 
la graisse ; 
S° Si on continue à le tenir en fusion , le mercure se dissipe successivement et totalement 
en vapeurs; 
6 ï.a crasse qui se forme a la surface du plomb combiné avec lo mercure , exposée seule 
dans un vaisseau rouge do feu, décrépite comme le sel marin; 
7“ Cet amalgame de mercure et de plomb se combine avec l’or , l’argent , le cuivre rosette, 
le laiton, le régule d’antimoine , le zinc et le bismulh ; il les aigrit tous , excepté l’étain, avec 
lequel il produit un assez beau métal mixte , blauc et ductile. Note communiqués; par M. de 
Grignon, en octobre 1782. 
